(42 ) 

 Il est bien entendu que, pour apprécier complètement 

 ces différences de creusement, il faudrait encore tenir 

 compte des compositions spéciales possibles des divers 

 alliages. Quoi qu'il en soit, le procédé de formation de ces 

 alligages paraît être le suivant: sitôt que la température 

 a atteint une hauteur suffisante, bien qu'inférieure encore 

 au point de fusion de l'alliage, la diffusion des métaux 

 commence et donne lieu à un alliage dont la fluidité n'est 

 pas d'abord assez grande pour en permettre l'écoulement, 

 parce que sa composition n'est pas normale. Avec le temps 

 la dissolution des métaux encore libres s'achève dans la 

 partie déjà formée, et l'alliage s'écoule quand sa quantité 

 est devenue suffisante. Ainsi, pour le couple étain-plomb, 

 l'écoulement a eu lieu après formation de 10 gr ,5 d'alliage,- 

 pour le couple bismuth-plomb, après 10 grammes, et pour 

 le couple antimoine-plomb, après formation de 26 grammes 

 d'alliage. 



TROISIÈME SÉRIE D'ESSAIS. 



Volatilisation du cadmium et du zinc au-dessous de leur 

 point de fusion. — Si véritablement les molécules de la 

 surface d'un corps plus ou moins mou, s'animent de vites- 

 ses assez différentes, à un moment donné, pour que nom- 

 bre d'entre elles fonctionnent comme si elles appartenaient 

 à un corps liquide, il s'ensuit naturellement que l'on pourra 

 observer même des phénomènes de vaporisation, d'autant 

 plus intenses que l'on aura affaire à des métaux plus vola- 

 tils. 



J'ai vérifié cette conséquence au moyen du cadmium et 

 du zinc, d'une façon complète. A cet effet, j'ai tourné dans 



